SUR MIST. NATURELLE ET LES ARTS. 4 ;r 



Mais lcs fix cens douze quintaux mine'rais, fondus avec les coaks, 

 n'ont de'penfe que 716*- 



Done il y a un benefice dans une fonte de douze jours, & a un 

 feul fouineau.de i^z - **- 9 J" %\ 



Ce qui fait environ le quart. 



Le gain du terns eft encore un objet dc confluence , puifque dans 

 les terns de fe'ehereffe , la riviere fournit fi peu d'eau, qu'on eft oblige 

 de fufpendre les fontes. 



On a done un avantage reel dans l'opc'ration ; car , fi pour fondre 

 cinq cens dix quintaux mine'rais , on a employe', avec le charbon de 

 bois, 151 heures, il en auroit fallu, pour fondre les fix cens foixanre- 

 douze quintaux, 330 heures trois quarts. 



Mais avec les coa|§s, les fix cens foixante-douze quintaux ont e'te' 

 fondus en 251 heures. 



Done l'on gagne 79 heures trois quarts, ou 3 jours 7 heures dans 

 une fcule fonte. 



Pour parvenir plus particulierement a reconnoitre l'emploi que l'on 

 pcut faire du charbon de terre , au lieu du charbon de bois, dans dif- 

 fjrentes ope'rations de metallurgie, j'ai fait, apres la fonte mentionne'e 

 ci-dcflus, fondre dans le meme fourneau avec les coaks, une partie 

 d'un "tillage de matte de cuivre, de laquelle on a obtenu environ 

 trois quintaux de cuivre noir pour le rafriner, le fondre enfuite, & 

 le battre au martinet, a l'effet de reconnoitre fi quelques portions 

 acides, fulfureufes, qui auroient pu refter dans les coaks , n'alte'roient 

 point le metal. 



Les trois quintaux de cuivre ont ete' rafHne's fur le petit foyer, fon- 

 dus Sc e'tendus fous le marteau autant qu'il a ete poflible, fans qu'on 

 y ait rcmarque' aucune fente , ni gerlure. 



Toujours, dans la meme vue, on fit rotir a part les cent qua- 

 torze quintaux de matte, ptoduits de la fonte du mine'rais avec les 

 coaks; on a obtenu le cuivre noir qui a e'te raffine, fondu 8c battu 

 fous le marteau comme le premier, avec tout le fucces poflible; d'oil 

 il s'enfuit qu'il eft bien prouve que les coaks ne nuifent point a la 

 qualite du cuivre, & peuvent etre employe's utilcment 



OBSERVATIONS. 



En detaillant le me'rite de Pobfervation , je ne dois pas en di/fi- 

 mulcr les inconve'niens ; j'ai fait ouvrir lcs fourneaux , & j'ai obferve 

 que eclui oii on a fondu avec les coaks, a e'te beaucoup plus endom- 

 mage que l'aurre , c'eft-.\-dire , l'ouvrage, & qu'il s'y eft forme' dans 

 Pintc'rieur des cavites plus grandes. 



On ne s'e'tonnera point de cette difference, fi l'on remarquc que la 



